DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
581 
1208. PNA ERA CREER EE ee SRE RG EL ER 
les plus basses teneurs en carbone (0,05 °/;). L’in- 
tensité de ces deux manifestations croît notable- 
ment lorsqu'on augmente la-température de 
chauffe (fig. 115 à 117). Ce résultat contredit 
l'hypothèse qui rattache la seconde anomalie à 
la destruction de la martensite. En effet, les hy- 
pertrempes maintiennent dans le métal un nota- 
ble excès d’austénite, mais donnent moins de 
martensite que les trempes normales. 
D'autre part, la transformation du métal en 
(fer « + cémentite) commence certainement 
avant 300°. À cette température, en effet, l’ano- 
malie de la cémentite a déjà une intensité très 
appréciable. Si l’on tient pour improbable la 
transformation directe de l’austénite en troos- 
tite, au début du revenu, il faut admettre la des- 
truction de la martensite dès 2250. En second 


-2h67 
C-0,30/ Trempe a 900 
Fig. 115. — Anomalies dues au revenu d'un acier à 0,3 °/, 
de C, trempé à 900°. 
lieu, si la deuxième manifestation traduisait la 
destruction de la martensite, les propriétés qui 
dépendent certainement de ce constituant,c’est- 
à-dire la dureté et l’anomalie de la cémentite, 
présenteraient une variation rapide entre 300 et 
350°; or, il n’et est rien. Il paraît donc plus pro- 
bable de rattacher les deux manifestations à la 
destruction de l’austénite parce que : 
1° leur intensité croît avec l'intensité de l'hy- 
pertrempe ; 
2° la forme de la courbe d’aimantation indi- 
que bien la disparition du constituant amagné- 
tique ; 
3° le sens du phénomène thermique corres- 
pond à l’achèvement de la transformation Ar 
(Fey-Fe). Au contraire, l'allure de la destruction 
de la martensite, phénomène qui se superpose 
avec le premier, serait absolument régulière, dé- 
pourvue de singularité. 
D'autre part, il est probable qu’à chaque tem- 
pérature correspond un état de revenu qui est 
d'autant plus vite atteint, et d'autant plus pro- 
noncé, que la température est plus élevée. 
Il faut enfin noter une troisième anomalie tout 
à fait intéressante pour l’industrie : celle qui 
correspond à un maximum très net de la rési- 

lience et qui a lieu à 600-700°!. Elle paraît 
correspondre au moment où la structure est 
entièrement sorbitique. 


C-a494 — Trempe à 850° 
4 10? 

Fig. 116. — Anomalies dues au revenu d'un acier à 0,49 °/, 
de C, trempé à 550°, 
Tels sont les points qui se dégagent de toutes 
les études résumées. Cependant, il faut bien faire 
ressortir que la concordance n’est pas absolue 
dans toutes les recherches et que spécialement 




vo 200 300 400 “oo 600 700 ü 
2 
S) “ 
C- 0,854 Hypertrempe à 1050 
-2 a 
ai 
-{ 
55 
L 
Fig. 117. — Anomalies dues au revenu d'un acier à 0,85 °/, 
de C, hypertrempé à 1.0500. 
les déterminations de M. Heyn sont en discor- 
dance avec les autres résultats, même ceux obte- 
nus dans la même voie, notamment par Maurer. 
Dans un dernier article, nous tirerons les 
conclusions générales de l’exposé qui précède 
et nous en montrerons les conséquences indus- 
trielles. 
Léon Guillet,} 
Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers 
et à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures. 


1. On voit que cette température n’est point celle trouvée 
par Heyn pour le maximum d'attaquabilité par l'acide sulfu- 
rique. 
